( 563 ) 



» Le phosphore et le siHcinm exercent une influence sur la solubilité du 

 gaz hydrogène dans la fonte; il suffit, pour s'en rendre compte, de faire 

 quelques expériences comparatives. On reconnaît qu'il faut maintenir la 

 fonte phosphorée beaucoup plus longtemps que la fonte ordinaire dans 

 une atmosphère de gaz hydrogène, si l'on veut déterminer un bouillonne- 

 ment sensible par diminution brusque de pression. Quant à la fonte très- 

 riche en silicium, elle dissout si peu d'hydrogène que nous n'avons pu 

 nous assurer de la solubilité de ce gaz qu'en faisant un vide complet pon- 

 dant la solidification du métal et en constatant ensuite l'existence d'un 

 rochage, qui, même dans ces conditions, est extrêmement faible. 



» Une atmosphère d'oxyde de carbone ne donne pas les mêmes résul- 

 tats; tandis que l'hydrogène se dissout en quantité notable dans la fonte, 

 l'oxyde de carbone ne s'y dissout pas sensiblement, surtout si elle est très- 

 carburée. On peut, après avoir laissé la fonte pendant plusieurs heures en 

 contact avec une atmosphère de ce gaz, déterminer une dimiiuition très- 

 rapide de la pression sans que la surface du bain cesse d'être tranquille. 

 Ce n'est qu'en produisant à la fois une diminution de pression et un ahais- 

 sement de température, de manière à amener la solidification du métal, 

 que l'on peut constater un faible rochage. 



)) Pour contrôler ces premiers résultats, nous avons extrait le gaz dissous 

 ou emprisonné dans la fonte en gueuse. Un cylindre de fonte au bois, du 

 poids de 5oo grammes, chauffé à 800 degrés (i), a abandonné 16**^,7 de 

 gaz dans le vide sec, en cent quatre-vingt-dix heures. On a reconnu et dosé 

 les gaz suivants : 



ce 



Acide carbonique 0,6 ou 3,59 V- '*'°" 



Oxyde de carbone 2,8 '6,76 



Hydrogène 12, 3 74)"7 



Azote 1,0 5,58 



Volume total 16,7 100,00 



» Ce résultat s'accorde avec celui que nous avons constaté pour les 

 fontes très-carburées : l'oxyde de carbone est extrait en proportion beau- 

 coup plus faible que l'hydrogène. Ajoutons que la majeure partie de 

 l'oxyde de carbone abandonne le métal en quelques heures, tandis que l'hy- 

 drogène est retenu beaucoup plus énergiquement. 



» Ce n>ême cylindre, maintenu pendant quarante-huit heures à la tem- 



(i) Cette température est mesurée à l'aide du pyromètre à carbonate de chaux de M. Lamy. 



